SÉANCE DU 12 JANVIER igoS. 9I 



264s de fluosilicate de potassium, 92B d'oxyde de manganèse Mn'O^ et ioqb de cuivre 

 (60" de cuivre en tournure et 4°^ de cuivre en fragments). Si les matières sont par- 

 faitement desséchées, la réaction se produit très régulièrement sans aucune projection. 

 Elle a lieu immédiatement. On chaufTe encore 20 minutes et on laisse ensuite 

 refroidir lentement. 



» Le culot se détache facilement du creuset, on le traite comme il a été indiqué 

 précédemment et l'on obtient un résidu pesant environ 26?, formé de très beaux, cris- 

 taux du siliciure SiMn'.- 



» Propriétés du siliciure Si Mn-. — Ce composé, préparé dans des conditions fort dif- 

 férentes de celui de M. Vigouroux, s'en distingue parquelques-unes de ses propriétés. 

 Il est beaucoup moins attaquable par les réactifs. 



» Les cristaux du siliciure SiMn^ sont des prismes très brillants d'apparence qua- 

 dratique. Leur densité est 6,20 à iS". Ils rayent le verre, mais n'entament pas le 

 quartz. 



» L'acide chlorhydrique, en solution concentrée ou étendue, dissout ce siliciure. 

 L'acide azotique, au contraire, ne l'attaque pas sensiblement même à chaud après 

 plusieurs heures et quel que soit son degré de concentration. Il est détruit lentement 

 par les lessives alcalines étendues, aussi ne doit-on pas prolonger l'action de la solu- 

 tion de soude que l'on emploie pqur le séparer de la silice gélatineuse, dans le traite- 

 ment des culots, que nous avons décrit plus haut. 



» Préparation du siliciure SiMn. — Les procédés de préparation de ce composé 

 sont tout à fait comparables à ceux utilisés pour le siliciure SiMn^. Les quantités de 

 matières mises en présence seules dilTèrenl. Elles correspondent pour le premier mode 

 décrit à loos du même alliage de cuivre et de manganèse et uSs de silicium; pour le 

 second 21 5? de fluosilicate de potassium, 23s d'oxyde de manganèse, 5ob de cuivre et 

 lOOS de sodium. Le produit cristallisé est isolé de la même façon par des traitements 

 alternés à l'acide azotique et à la solution de soude, des culots grossièrement con- 

 cassés. 



» Propriétés du siliciure SiMn. — Le siliciure SiMn se présente en beaux cristaux 

 télraédriques très brillants. Sa densité à i5° est 3,90. Il est plus dur que le composé 

 SiMn^. Il raye le topaze mais non le corindon, sa dureté est donc comprise entre 

 8 et 9. 



» Nous avons fait une élude assez complète des actions qu'exercent sur ce siliciure 

 un grand nombre de corps simples et de corps composés. Nous ne pouvons mentionner 

 ici que quelques-unes d'entre elles, les autres ainsi que les analyses seront décrites 

 ullcrieurement dans un Mémoire qui paraîtra dans les Annales de Chimie et de 

 Physique. 



i> Parmi les métalloïdes, seuls les corps halogènes détruisent facilement ce com- 

 posé. L'oxygène et la vapeur d'eau ne produisent une oxydation superficielle visible 

 qu'au-dessous de 1000°. Le carbone et le silicium réagissent sur le siliciure fondu. Le 

 premier fournit du siliciure de carbone et du manganèse qui peut être complètement 

 volatilisé si l'on opère au four électrique. Le second, employé en proportions crois- 

 santes, donne d'abord un mélange de ce corps avec un siliciure plus riche et finale- 

 ment un produit fondu dans lequel le silicium lui-même se dissout en grande 

 quantité. 



